758 
August Fr. Graf Marschall. 
wird, die zwei übrigen Drittheile sind Ziegel, Puzzolanerde , Trachyt und 
andere zur Darstellung hydraulischer Cemente geeignete Mineralstofle. Die 
Ziegel, die ungefähr zu y 4 in das Gemenge eingehen, werden in kleine Stücke 
zerhämmert; der Trachyt kommt von dem Euganeischen Gebirge und bildet, 
so wie die Puzzolanerde, ein Sechstheil des Gemenges. Endlich wird zer- 
stückelter Marmor, oft in sehr reichem Masse (besonders an der Oberfläche der 
Platten) hinzugefügt. — Das Gemenge wird, mit geringem Zusatz von Wasser, 
in einem Troge angerührt und, sobald es teigig geworden ist, in eiserne Formen 
gegossen. Diese Formen sind meistens Quadrate oder regelmässige Sechsecke von 
30 bis 60 Centimeter (11-39 bis 22-78 Wiener Zolle) Seite, und 3 bis 4Centimeter 
(1-139 bis 1-5 Wiener Zolle) Tiefe; mithin viel seichter als die für die alten Vene- 
tianer „Terrazzi“, deren Tiefe 10 Centimeter (3-80 Wiener Zolle) und sogar bis 
15 Centimeter (5-695 Wiener Zolle) betrug. Sobald der Teig fest zu werden 
beginnt, schlägt man ihn mit einem Fäustel in die Form hinein; dann, während er 
noch warm und noch nicht vollkommen erhärtet ist, bringt man Bruchstücke von 
verschiedenfarbigem Marmor darein, so dass deren Anordnung mosaikartige Zeich- 
nungen, oder selbst Bilder verschiedener Gegenstände darstellt. Hierauf werden 
die Platten stark gepresst und schliesslich, wenn sie hart genug geworden sind, 
an ihrer Oberfläche auf einer Schleifmühle polirt. Wie alle Cemente, werden diese 
Platten mit der Zeit härter. — An einer zerbrochenen Platte dieser Art nimmt 
man zweierlei Schichten wahr: die untere, die fast nur aus gröberen Bruchstücken, 
mit so viel Kalk als genau zu ihrer Bindung nöthig ist, besteht, und die obere, 
etwas mehr kalkhaltige, die einer Marmor-Breccie mit einer ziemlich geringen 
Menge Bindemittel gleicht. Die chemische Analyse ergab: 
Obere Lage 
Wasser und Kohlensäure 40 
Kalkerde SO ) 
Magnesia 6 J 
Thonerde-Silicat durch Salzsäure angreifbar 4 
Bindemittel der 
unteren Lage 
20 
33 
47 
Die obere Lage besteht mithin ganz aus hydraulischem Cement, mit ein- 
gemengten Marmor-Bruchstücken; die untere ist ein Mörtel, der ein Cement zur 
Grundlage hat. Folgendes gibt eine Uebersicht der Gewichte der quadratischen 
Platten und ihrer Preise nach Quadrat - Metern (1 Quadrat -Meter ist nahezu 
10 Quadratfuss Wiener Maass) berechnet. 
Seite des Quadrats in Gewicht der Platte in 
Preis des Quadrat-Meters (0*278 Q Klafter W. M.) 
Einfarbige Zweifarbige Dreifarbige 
Centim. 
W. Zoll. 
Kilogrm. 
W. Pfund. 
Lire austr. 
n. 
kr. 
Lire austr. 
fl. 
kr. 
Lire austr. 
fl. 
kr. 
30 
11-39 
4-39 
7-83 
n 
3 
40 
11-50 
3 
50 
12 
4 
36 
13-67 
6-82 
12-17 
10 
3 
20 
10-50 
3 
30 
li 
3 
40 
40 
15 
8-74 
15-6 
9 
3 
9-50 
3 
10 
10 
3 
20 
48 
18 
13-93 
24-874 
8-75 
2 
55 
9-25 
3 
5 
9-75 
3 
15 
50 
18-57 
15-60 
27-86 
8-50 
2 
50 
9 
3 
9-50 
3 
10 
60 
22-78 
24-57 
43-875 
8 
2 
40 
8-50 
2 
50 
9 
3 
Der Preis steigt mit der Zahl der an einer Platte angebrachten Farben, und 
wechselt nach den darauf dargestellten Dessins, so dass er für den Quadrat-Meter 
